72 



Ganz besonders charakteristisch demolirt erscheint die ge- 

 zwirnt gewesene Leinenfaser. Sie ist nämlich durch Aufblätterung 

 ihrer Verdickungsschichten parallelstreifig geworden, ihre abge- 

 lassenen Enden sind fast durchgehends ganz kurz faserig, kurze 

 faserförmige Fetzen hängen an den Seiten der Zelle, knotenförmige 

 Auftreibungen durchsetzen von Stelle zu Stelle die Faser. Diese 

 Knoten kennzeichnen die ruinirtesten Partien der Faser. Hier 

 lösten sich nicht nur die Verdickungschichten aus einander, son- 

 dern wurden auch daselbst geknickt oder gar gebrochen. Eine 

 solche Faser fällt an den Knoten bei der Behandlung mit Kupfer- 

 oxyd-Ammoniak aus einander, und wird besonders an ihrem neuen 

 Ende auffallend aufgetrieben. 



Die hier angegebenen Kennzeichen reichen, wie ich mich über- 

 zeugt habe, vollends aus, um die Leinenfaser im Papiere zu erkennen. 



3. Hanffaser. 

 Diese ebenfalls sehr lange Bastzelle ist glatt und rund; aber 

 weit häufiger als bei der Leinenfaser weichen die Zellgrenzen von der 

 geraden Linie ab. Die natürlichen Enden dieser Fasern sind meist 

 stumpf zugespitzt, nicht selten elliptisch abgerundet. Getheilte 

 Enden, die nach S chacht häufiger auftreten sollen als ungetheilte, 

 beobachtete ich nur verhältnissmässig selten. Fast jede Hanffaser 

 zeigt schon im unveränderten Zustande eine parallele Streifung. Auch 

 bei diesen Zellen gehört das Sichtbarwerden der immer schief gegen 

 die Zellwand verlaufenden Porenkanäle beinahe zu den Seltenheiten. 



Sie treten aber hier ungleich schärfer als bei Leinen hervor. Nach 



5 — 7mm 



Schacht misst der Durchmesser dieser Zellen .„q (=0.0125 



— 0.0l75°''"0- Ich beobachtete den Grenzwerth 0.0103 und 0.0276""" 

 und den Mittelwerth 0.0169™"'- Die Zellen sind höchst verschieden, 

 aber meist stark verdickt. Das Zeil-Lumen beträgt durchschnittlich 

 1/3 der Zelldicke. 



Höchst merkwürdig ist die Einwirkung des Kupferoxyd-Ammo- 

 niaks auf diese Zellen. Unter Annahme einer blauen bis blaugrünen 

 Farbe quellen ihre Membranen auf und zeigen hierbei eine zarte 

 parallele Streifiing. Es tritt hierbei die jüngste Verdickungsschichte 



— hier kann man unmöglich von einer blossen Hautschichte reden 



— als ein breiter, bis 0.0197™°'- breiter, spiralig gefalteter (auch 

 spiralig gestreifter?) Sack hervor. Diese jüngste JVIembranschichte 

 zeigt in der Regel eine deutliche blaue Färbung und wird einige 

 Zeit nach erfolgter Auflösung der älteren Verdickungsschichten von 

 Reagens zerstört. Schmale, glatte, gelblich gefärbte Schläuche, 

 die beim Leine so häufig auftreten, gehören bei unserer Bastfaser zu 

 den Seltenheiten. 



Die Chromsäurewirkung ist hier ähnlich wie bei der Leinenfaser 



Die Zerfaserungsprodukte der Hanffaser sind breite, manchmal 



spiralig gestreifte, oder die Durchgangsstellen der Porenkanäle 



zeigende Fetzen mit kurzfaserigen Enden. — Die durch die Nadeln 



